Xut/lii"plz>.T 



Holzkorper der Liinge und Quere nach durch- 

 ziehen. Sieerschcinenauf dem Holzqiiersclinitt 

 als weiBliche Piinktchen, auf Langssehnitten 

 als feine Linien und sind von den GefaBen 

 durch ihre geringe Anzahl zu unterscheiden. 



^_ 



Holzer haben etwa das spezifische Gewiclit 

 0,2 (Korkholzer), die schwersten (Pockliolz, 

 Veilchenholz, Grenadille, Quebracho) 1,3 bis 

 1,4. Am zahlreichsten durften die Holzer 

 von 0,5 bis 0,8 spezifischem Gewicht sein. 



Vein 77 westafrikanisch-tropischen Holzarten 

 batten 



9% sp. G. 1 und iiber i 



Figur 4. Laubholzquersclmitt (Crataegus 



(i x vac an th a WeiBdorn) mit Markflecken. 



2%fac.h vergroBert. 



ic) Technische 'Eigenschaften. Un- 

 ter den technischen Eigenschaften der Nutz- 

 holzer ist das spezifische Gewicht 

 besonders bezeichneud. Das spezifische Ge- 

 wiclit der Wandsubstanz der einzelnen Holz- 

 elemente ist, wenn uicht starke Verharzung, 

 Verkalkung oder Verkieselung vorliegen, unge- 

 fiihr gleich 1,56. Alle Holzer, dereii Holil- 

 raume sich mit Wasser erfiillt haben, sinken 

 daher in Wasser unter. Die Gewichtsunter- 

 schiede der Holzer beruhen im wesentlichen 

 auf clem Verhaltnis zwischen der Wandmasse 

 und den im Holze vorhandenen Hohlriiumen, 

 d. h. den Innenraumen der GefaBe, Trachei- 

 de.n und sonstiger weithuniger Bestandteile. 

 Die spezifischen Gewichte schwankcn dem- 

 nach je nach den Umstanden, unter denen das 

 Holz erwiichst, in weiten Grenzen, was bei 

 Anpflanzung von Xutzholzern auBerhalb 

 ihrer Heimat zu beachten ist. 



Das spezifische Gewicht wird gewohnlich 

 nach di'in Lifttrockenen Zu stand des Holzes 

 angegel)en, obwohl es je nach dem etwa 

 zwischen 10 und 15% schwankenden Feuch- 

 tigkeitsgehalt solchen Holzes sich andert. 

 Der WnssiTydialt frischcn Holzes wechselt 

 mit ck'iii \\Ytter und der .Tahreszeit und wird 

 in der Praxis anf ca. 45% angenommen. 

 Die leichtesten und die schwersten Holzer 

 finden sich unter den Laubholzern, deren 

 Mannigl'altigkeit weit trroBer als die der ge- 

 faBloson Nadelholzcr ist. Die leichtesten 



Die Harte des Holzes ist der Widerstand, 

 den es einem Kindringen in seine Oberfliiche 

 bei der Bearbeitimg entgegensetzt. Da die Hiirte 

 der Holzsubstanz selbst, wie ilir Gewicht, iiberall 

 ungefahr dieselbe ist und zwar etwa gleich der . 

 der niedersten Glieder der Harteskala der iline- 

 ralogen, ist jener Widerstand bei einer Holz- 

 probe um so geringer, je mehr Hohlraume sie 

 enthiilt, in welche hinein der eindringende Gegcn- 

 stand die eigentliehe Holzsubstanz, d. h. dieWiinde 

 der Holzelemente, pressen kann. Die Holzhiirte 

 geht daher mit dem spezifischen Gewicht Hand 

 in Hand. 



Die hartesten Holzer (Grenadille, von Dal- 

 bergia melanoxylon, tropisches Afrika ) 

 sind mehr als 55mal so hart als die weichsteu 

 (Ambatsch, Aeschynomene elaphroxy- 

 lon vom Nil; Biisgen, Ztschr. f. Forst- und 

 Jagdwesen 1904, 544 u. 1905, 251). Ich gebe 

 die iiblichen Ausdriicke fiir Holzharten winlcr 

 und fiige ihnen Beispiele und Zahlenwerte zu. 

 Die letzteren zeigen an, \vieviel mal hundert 

 Gramm an Druck notwendig sind, um eine 

 stiililerne Nahnaclel bestimmter Starke 2 mm 

 tief in die Hirnfliiche des betreffenden Holzes 

 an einer Stelle mittlerer Hiirte einzupressen: 

 Hiirte I: sehr weich, 1 bis 10 (Salix, Ambatsch, 

 Populus). Hiirte II: weich, 11 bis 20 (Kiefer, 

 Erie). Hiirte III: etwas hart, 21 bis 30 (Eiche, 

 Kirsche). Hiirte IV: hart, 31 bis 50 (Vogelbeere, 

 Taxus, Hainbuche). Harte V: sehr hart. 51 bis 70 

 (Hartriegel, Ilex aquifnliumi. Iliirte VI: 

 steinluut, 71 bis 140 und mehr (Buxus, Casuarina. 

 Quebracho, Grenadille u. a.). 



TTeber die Elastizitat und die ver- 

 schiedenen Art en der Festigkeit sind an 

 wichtigen Nutzhiilzern eingehende Unter- 

 suchungen angestellt worden, die zeigen. 

 wie auch diese GroBen von der Art des 

 Holzes, seinem Wassergehalt, der Richtung. 

 in der es in Anspruch genommen wird und 

 seinen Entstehungsbedingungen abhiingen 

 (Exncr 1. c. und Tabelle). Viele Holzer 

 besitzen namentlich in naturfeuchtem oder 

 gedampftem Zustand eine groBe Form- 

 barkeit oder Zahigkeit, d. h. sie ertragen 

 eine bedeutende Formveranderung iiber die 

 Elastizitiitsgrcnze hinausohne zu zerbrechen. 



Dies macht sie zur Herstellung gekrummter 

 Stb'ckc, der lladfelgen und von Holzflecht- 



